常用材料弹性模量及泊松比

名称弹性模量E/GPa切变模量G/GPa泊松比μ
灰铸铁118~12644.30.3
球墨铸铁173—0.3
碳钢、镍铬钢、合金钢20679.40.3
铸钢202—0.3
轧制纯铜10839.20.31~0.34
冷拔纯铜12748—
轧制磷锡青铜11341.20.32~0.35
冷拔黄铜89~9734.3~36.30.32~0.42
轧制锰青铜10839.20.35
轧制铝6825.5~26.50.32~0.36
拔制铝线69——
铸铝青铜10341.10.3
铸锡青铜103—0.3
硬铝合金7026.50.3
轧制锌8231.40.27
铅166.80.42
玻璃551.960.25
有机玻璃2.35~29.42——
橡胶0.0078—0.47
电木1.96~2.940.69~2.060.35~0.38
夹布酚醛塑料3.92~8.83——
赛璐珞1.71~1.890.69~2.060.35~0.38
尼龙10101.07——
硬聚氟乙烯3.14~3.92—0.34~0.35
聚四氟乙烯1.14~1.42——
低压聚乙烯0.54~0.75——
高压聚乙烯0.147~0.245——
混凝土13.73~39.24.9~15.690.1~0.18

常用材料线膨胀系数α×10-6(1/℃)

材料温度范围/℃
2020~10020~20020~30020~40020~60020~70020~90070~1000
铸铝合金18.44~24.5————————
铝合金—22.0~24.023.4~24.824.0~25.9—————
工程用铜—16.6~17.117.1~17.217.618~18.118.6———
黄铜—17.818.820.9—————
青铜—17.617.618.2—————
碳钢—10.6~12.211.3~1312.1~13.512.9~13.913.5~14.314.7~15——
铬钢—11.211.812.41313.6———
3Cr13—10.211.111.611.912.312.8——
1Cr18Ni9Ti—16.61717.217.517.918.619.3—
铸铁—8.7~11.18.5~11.610.1~12.111.5~12.712.9~13.2———
镍铬合金—14.5——————17.6
砖9.5————————
水泥、混凝土10~14————————
胶木、硬橡皮64~77————————
玻璃—4~11.5———————
赛璐珞—100———————
有机玻璃—130———————